( 1198 ) 
mécanique de la déformation des corps solides, dans laquelle l’auteur ex- 
prime le travail de déformation en fonction d’un coefficient de fluidité re- 
présentant une résistance, par mètre carré, indépendante de la grandeur des 
déplacements moléculaires, quand le corps est arrivé à l’état de fluidité. 
» Cette théorie mécanique de la déformation des corps solides a permis 
à l'auteur de discuter les résultats des pressions observées dans toutes les 
expériences qu'il a faites, soit sur le poinçonnage des métaux; soit sur 
l'écoulement ou sur l'écrasement des corps solides. 
» Ce travail se termine par des conclusions nombreuses relatives aux 
différentes parties des phénomènes considérés, conclusions dont nous ne 
pouvons reproduire que les principales : 
» 1° La partie extérieure au cylindre central se déforme pendant l’enfon- 
cement du poinçon, mais seulement dans la partie du solide qui wa pas 
encore été traversée par le poinçon. Au-dessous de la face inférieure du 
poinçon, la surface se confond avec une surface cylindrique jusqu'à une 
distance de l'extrémité du poinçon égale au rayon d'activité. 
» La surface extérieure se modifie jusqu’à la fin de l'expérience, dans le 
cas d’un poinçonnage sans contre-mafrice. Au contraire, dans le cas d’un 
poinçonnage avec contre-matrice, la surface extérieure cesse dese modifier, 
quand le poinçon est arrivé à une distance de la face inférieure, égale à la 
longueur de la débouchure, représentant, dans ce cas, la longueur même 
du rayon d'activité. 
» 2° La base supérieure du bloc est entraînée par le frottement de la tige 
du poinçon et forme, à la fin de l'expérience, une surface conique. 
» 3° La paroi du cylindre central éprouve des modifications analogues à 
celles qu'éprouve la paroi extérieure du bloc. 
» 4° Lorsque le bloc est composé de plaques superposées, la débou- 
chure est formée d’une série de troncs de cône à fond plat. 
» Toutes les surfaces de séparation, transformées des faces horizontales 
des plaques successives, sont convexes vers l'extérieur, par suite du retard : 
dans le mouvement des points situés sur le cylindre central, retard déter- 
miné par le frottement contre les parois de la contre-matrice. Ces diverses 
couches devraient être de plus en plus minces en se rapprochant de la tête 
du poinçon, mais le frottement du plomb contre cette tête empêche la pla- 
que, immédiatement en contact avec le poinçon, de diminuer d'épaisseur, 
comme elle le ferait sans cette cause‘perturbatrice. 
» 5° Les couches cessent de se modifier, quand l'épaisseur de la cloison 
située au-dessous du poinçon est égale à la longueur de la débouchure. 
